## Studi Laju Korosi Plat Baja Hitam Dengan Penambahan Inhibitor Dari Astaxanthin Di Lingkungan Air Laut
M. B. Waluyo 1 , A. H. Laksana 2 , Ansar 3
1 Teknik Mesin, Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, Indonesia
2 Teknik mesin, Universitas Pawyatan Daha, Kediri, Indonesia
3 Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, Indonesia Email: marhadibw@borneo.ac.id , ah.laksana@gmail.com

## A BSTRACT
Telah dilakukan penelitian mengenai pengaruh konsentrasi inhibitor dari astaxanthin terhadap laju korosi plat baja hitam. Adapun metode yang di gunakan yaitu wight loss dimana untuk mengetahi kehilangan berat yang terjadi pada plat baja hitam. Medium korosi yang digunakan adalah air laut yang telah di saring untuk menghilangkan mocro organisme. Waktu perendaman  yang  dilakukan  di  variasikan  yaitu  5  hari  hingga  30  hari  masa  perendaman  untuk  melihat  kemampuan inhibitor menghambat  laju korosi. Setelah dilakukan perendaman dalam  larutan korosif  maka dilakukan pengangkatan berdasarkan waktu yang telah dilakukian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efesien inhibisi korosi yang baik terjadi pada konsetrasi inhibitor 50 ppm, baik untuk perendaman 5 hari hingga 30 hari dengan nilai rata- rata efesiensi yaitu 48 % di bandingkan konsentrasi uinhibitor lainya. Berdasarkan pada foto struktur makro meperlihatkan pada permukaan plat baja hitam dilapisi dengan astaxanthin pada konsentrasi inhibitor 50 ppm dengan tingkat laju korosi sangat rendah. Keywords laju korosi, inhibitor, astaxanthin, larutan air laut

## P ENDAHULUAN
Pada saat ini perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan pada bidang  material tumbuh dengan sangat cepat. Reakayasa material terus dilakukan untuk memnuhi kubutuhan global. Khususnya di bidang industri, banyak inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan  hasil prosduksi. Pemanfaatan  material  baja karbon rendah  banyak digunakan pada industry tepi laut. Maka perlu dilakukan inovasi untuk mengendalikan laju korosinya. Korosi menjadi salah satu penyebab kgagalan.
Korosi merupakan reaksi yang terjadi pada material dan lingkungannya. Korosi mengakibatkan usia suatu konstruksi menjadi berkurang dari waktu yang sudah direncanakan. Tidak hanya ituapabila korosi tidak diantisipasi lebih awal maka akan  mengakibatkan  kerugian-kerugian  yang  lebih  besar,  antara  lain  bisa  menimbulkan  kebocoran,  mengakibatkan berkurangnya  ketangguhan,  robohnya  suatu  konstruksi,  meledaknya  suatu  pipa  bertekanan  tinggi  dan  mungkin  juga membuat  pencemaran  suatu  produk  (Indahsari,  Elisa,  2009).  Pada  daerah  tepi  laut  laju  korosi  akan  lebih  tinggi  karena kondisi lingkukannya yang asam.
Korosi melemahkan struktur pada logam baja yang menyebabkan terjadi sebuah kerapuhan. Kerapuhan tersebut sangat menghambat  dan  mempengaruhi  usia  material  khusunya  baja  karbon  rendah.  Pengendalian  korosi  ini  dilakukan  untuk meminimalisir  terjadinya  korosi  pada  logam  dan  baja.  Salah  satu  pengendalian  korosi  dengan  menggunakan  inhibitor. Inhibitor merupakan proses rekayasa yang dilakukan pada lingkungan. Inhibitor itu sendiri merupakan penambahan sebuah bahan, baik itu organik maupun anorganik ke sebuah logam dan baja.Inhibitor ini dapat menghambat reaksi kimia sehingga dapat memperlambat laju korosi yang terjadi.
Astaxathin merupakan pigmen karotenoid yang termasuk goterpedoit ( Butler , 2018). Senyawa ini bermanfaat sebagai obat-obatan seperti sebagai pelindung oksidasi oleh sinar UV, inflamasi, kanker, penuaan, penyakit yang berkaitan dengan usia, peningkatan respon imun, fungsi hati, jantung, dan kesehatan mata dan masih banyak lagi (Helly defretes , 2012).Pada penelitian  ini,  bahan  organic  akan  dijadikan  sebagai  inhibitor  untuk  menghambat  laju  korosi.  Astaxanthin  memiliki kandungan antioksidan dengan keunggulan 6000 kali lebih kuat dibandingkan bahan organik yang memiliki kandungan antioksidan lainnya, permyataan ini dikemukakan pada penelitian Yasuhiro nishida dkk. Pada tahun 2007.
Korosi yang terjadi pada logam baja karbon rendah di sebabkan oleh factor yang berbeda tergantung kondisi dimana baja tersebut diaplikasikan. Pengendalian korosi juga dipilih berdasarkan aplikasi baja tersebut. Paper ini akan membahas analisi pengendalian korosi dengan inhibitor Astaxathin pada plat baja dilingkungan air laut.

## M ETODE

## Analisi Kegagalan
Salah  satu  penyebab  kegagalan  material  adalah  korosi.  Korosi  merupakan  reaksi  yang  terjadi  pada  material  dan lingkungannya.  Korosi  mengakibatkan  usia  suatu  konstruksi  menjadi  berkurang  dari  waktu  yang  sudah  direncanakan. Korosi  yang  terjadi  dapat  dikendalikan  namun  tidak  dapat  dihilangkan  karena  korosi  merupakan  reaksi  alami.  Pada
lingkungan air asin tentu reaksi korosi akan terjadi lebih cepat. Baja karbon rendah yang diaplikasikan dilingkungan air laut akanmengalami korosi yang lebih cepat. Hal ini akan mempercepat terjadinya kegagalan.

## Inhibitor
Inhibitor merupakan zat yang ditambahkan untuk menurunkan laju korosi. Inhibitor adalah penambahan bahan kimia dalam jumlah sedikit terhadap material. Penambahan inhibitor menyebabkan terjadinya reaksi kimia dengan permukaan logam. Reaksi ini bertujuan untuk menghambat laju korosi terjadi. Pada inhibitor korosi berinteraksi dengan logam, dan memperlambat  proses  korosi  dengan  menggeserkan  potensi  korosi  di  permukaan  logam  kearah  katodik  dan anodik.Mencegah pnyebaran ion ke dalam logam.Menigkatkan hambatan listrik di permukaan logam.

## Analisa Data
Analisis  laju korosi pada  material dengan  metode inhibitor dapat dilakukan dengan beberapa  metode. Dimulai dari proses eksperimen kemudian di lakukan pengumpulan data untuk diolah. Pengujian juga dilakukan untuk membuktikan hasil analisa data. Uji weight loss dan uji efesiensi inhibitor dilakukan. Setelah diperoleh data pada uji weight loss data kemudian diolah dengan menghitung kehilangan berat material.
Setelah data terbaik diperoleh, dilakukan uji foto mikro pada spesimen. Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan secara visual yang kemudian dikorelasikan denga hasil olah data. Pengujian foto mikro dilakukan menggunakan kamera mikro usb.

## DISKUSI
penelitian dilakukan secara eksperimental. Sebelum penelitian dimulai perlu dilakukan persiapan alat dan bahan. Alat digunakan  untuk  preparasi  spesimen  yang  di  perlukan  dalam  melakukan  penelitian  ini  antara  lain  yaitu,  wadah  plastic sebagai  tempat  spesimen  uji  di  rendam  berdasarkan  interval  waktu  yang  telah  di  tentukan.  Benang  digunakan  sebagai mengantung spesimen uji agar tidak menyentuh  dengan spesimen uji lainnya. Untuk membuat spesimen digunakan alat potong logam. Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu microskop USB yang berfungsi sebagai melihat hasil perendaman pada spesimen uji.
Tahapan  dalam  preparasi  spesimen  yang  di  lakukan  untuk  persiapan  penelitian  ini  adalah  pemotongan  Sampel,  sampel yang telah di ukur 20 mm x 30 mm siap dipotong menggunakan gerinda yang berukuran besar agar dapat dilakukan proses pemotongan dengan cepat.Proses pengampelasan  proses pengampelasan dilakukan agar tidak ada terdapat lapisan  yang menghalang material yang akan diuji dan selain itu pengampelasan dilakukan bertujuan menghilangkan produk korosi yang masih  menempel  pada  sampel  dengan  pengampelasan  yang  digunakan  yaitu grade 180.  Pengeboran  sampelyang  sudah dipotong  berdasarkan  ukuran  yang  telah  ditentukan  maka  selanjutnya  sampel  akan  dibor,  dengan  tujuan  agar  dapat dikaitkan atau diikat menggunakan benang dan mempermudah sampel pada saat proses pencelupan berlangsung.
Proses Picling Pada proses ini sampel dicelupkan ke larutan hidrogenclorida (HCl) dalam waktu satu menit lalu dicuci dengan menggunakan air hingga benar-benar besih dan dikeringkan. Di mana bertujuan produk korosi yang ada di spesimen hilang  dan  pada  saat  penimbangan  berat  awal  merupakan  berat  murni  dari  sampel  tersebut.Penimbangan  Berat  Awal Sampel  mengetahui  berat  awal  dari  sampel  perlu  dilakukan,  dikarenakan  perhitungan  laju  reaksi  yang  terjadi  nantinya menggunakan metode kehilangan berat atau uji weight loss , berat awal akan menjadi acuan ketika sampel telah mengalami korosi.  Persiapan  inhibitor  persiapan  inhibitor  dilakukan  untuk  mengetahui  kapasitas  inhibitor  yang  akan  di  gunakan berdasarkan yang telah di tentukan.
Setelah  preparasi  bahan  dilakukan  preparasi  larutan.  Sebelum  digunakan  air  laut  disaring  terlebih  dahulu  dengan Plantonnet.  Kapasitas  larutan  yang  digunakan  adalah  1  liter.  Inhibitor  ditambahkan  kedalam  larutan  air  laut  dengan kansentrasi part per million.
Tabel 1.1 konsentrasi inhibitor Konsentrasi Inhibitor Berat inhibitor (gram) 50 (ppm) 0,025 (gram) 100 (ppm) 0,05 (gram) 150 (ppm) 0,075 (gram) 200 (ppm) 0,1 (gram)

## Uji weight loss
Setelah dilakukan perendaman selama 30 hari pada material plat baja hitam dengan perbedaan konsentrasi inhibitor dan tanpa inhibitor pada air laut. Dari uji weight loss, Berdasarkan hasil penelitian, maka perlu adanya perhitungan yang dilakukan seperti halnya pada pehitungan weght loss sebagai berikut, Perhitungan tanpa menggunakan inhibitor (0 ppm 5 hari perendaman)
m1 massa 3.64 gram m2 massa 3.62 gram w selisih berat 0.02 gram D massa jenis 5.02 cm 3 A Luas Penampang 6 cm 2 T waktu 120 jam
Penyelesaian:
𝑟 = 8, 76 𝑥 10 4 𝑤 𝐷. 𝐴 . 𝑡
𝑟 = 8, 76 𝑥 10 4 0,02 𝑔𝑟𝑎𝑚 5,02 cm 3 . 6 cm 2 . 120 jam

## = 0, 483978 𝑚𝑚/𝑦𝑒𝑎𝑟𝑡
Setelah  di  lakukan  perhitunmgan  didapatkan  data  berupa  nilai  selisih  massa  awal  dan  akhir  baja  plat  hitam  dengan pengambilan data yang dilakukan setiap 5 hari sekali. Data tersebut kemudian di input dalam perhitungan laju korosi dan efesiensi inhibitor, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut.

## Gambar 1 Grafik laju korosi baja plat hitam
Gambar 1 merupakan data hasil uji weigth loss dengan variasi konsetrasi inhibitor astaxanthin (0 ppm, 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm). Dari gambar 1 pada perendaman 5 hari dapat di lihat bahwa pada plat baja hitam yang di rendam tanpa  menggunakan  inhibitor terdapat  nilai kehilangan  beratnya cukup besar, setelah di beri  inhibitor dengan  berbagai konsentrasi terlihat grafik pada hari ke 5 mengalami penurunan.
Pada  gambar  diatas  diketahui  laju  korosi  material  plat  baja  hitam  dengan  berbagai  variasi  perendaman.  Pada perendaman 5 hari, tanpa inhibitor yaitu 0,48 mm/year. Di 10 hari selanjutnya, laju korosi pada plat baja hitam mengalami penurunan menjadi 0,38 mm/year sedangkan pada pengambilan data di 15 hari mengalami kenaikan menjadi 0,41 mm/yearr selanjutnya pada pengambilan data di hari ke 20 hingga hari ke 25 mengami penurunanDari gambar diatas, dapat diamati
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0 ppm 50 ppm 100 ppm
150 ppm 200 ppm
bahwa nilai maksimum laju korosi tanpa inhibitor pada plat baja hitam tercapai di 5 hari pertamasedangkan nilai minimum terdapat pada hari ke 25 pengambilan data.
Selanjut untuk konsentrasi inhibitor pada plat baja hitam di 50 ppm paling efesien di antara konsentrasi lainya yang dapat  meminimalisir  terjadinya  weight  loss  secara  berlebihan.  mengenai  grafik  laju  korosi  plat  baja  hitam  dengan penambahan  inhibitor astaxanthin 50 ppm. Nilai  laju korosi pada 5 hari pertama  yaitu  0,23 mm/year sekaligus  menjadi puncak laju korosi pada plat baja hitam di konsentrasi inhibitor 25 ppm. Laju korosi plat baja hitam mengalami penurunan mulai dari hari ke 10 hingga hari ke 20 dimana nilai nya turun hingga 0,12 mm/year pada hari ke 20 yaitu 0,18 mm/year dan kembali menurun pada hari ke 30 pengambilan data laju korosi pada plat baja hitam. Dari gambar 1 dapat di amati bahwa nilai maksimum laju korosi pada plat baja hitam tercapai di hari ke 10, sedangkan nilai minimum terdapat pada hari ke 20pengambilan data .
Efesiensi inhibitor setelah mengetahui nilai dari weight loss maka akan dicari nilai efesiensi inhibitor sebagai berikut:
Cr1    : 0, 483978 𝑚𝑚/𝑦𝑒𝑎𝑟𝑡 Cr2   : 0,23485𝑚𝑚/𝑦𝑒𝑎𝑟𝑡
% 𝐸𝐼 = 𝐶𝑟1 − 𝐶𝑟2 𝐶𝑟1 𝑋 100%
% 𝐸𝐼 = 0, 483978 𝑚𝑚/𝑦𝑒𝑎𝑟𝑡 − 0,23485𝑚𝑚/𝑦𝑒𝑎𝑟𝑡 0, 483978 𝑚𝑚/𝑦𝑒𝑎𝑟𝑡
𝑋 100%
% 𝐸𝐼 = 0,249178𝑚𝑚/𝑦𝑒𝑎𝑟𝑡 0, 483978 𝑚𝑚/𝑦𝑒𝑎𝑟𝑡 𝑋 100%
% 𝐸𝐼 =  514755𝑋 100%
% 𝐸𝐼 =  51,47%
Pada perendaman yang di lakukan telah di dapatkan nilai efesiensi Kinerja inhibitor erat hubungannya dengan efesiensi inhibitor, yaitu presentase turunnya laju korosi pada plat baja hitam setelah penambahan  inhibitor dibandingkan dengan plat baja hitam tanpa penambahan inhibitor seperti pada grafik di bawah ini.
Gamabar 2 Grafik Efesiensi Inhibitor Astaxanthin 0 Ppm, 50 Ppm, 100 Ppm, 150 Ppm, 200 Ppm Pada Plat Baja Hitam.
Pada gambar 2 diketahui efeseinsi inhibitor astaxanthin 50 ppm pada plat baja hitam di 5 hari pertama yaitu 51,47%. Efesiensi inhibitor menunjukkan adanya penurunan hingga hari ke 10 pengambilan data yakni 33,91%. Selanjutnya nilai efeseinsi meningkat kembali di hari ke 15 yaitu 59,06%  hinnga ke hari 20 yakni 66,01%. Selanjutnya efesiensi kembali turun drastis di hari ke 25 pengambilan data yaitu 4,23% dan kembali naik kemudian pada hari ke 30 pengambilan data yaitu 34,46%.Dari gambar diatas dapat diketahui penambahan inhibitor astaxanthin 100 ppm pada plat baja hitam memiliki nilai efesiensi inhibitor di hari ke 5 pengambilan data sebesar 50,82% nilai efesiensi mengalami penurunan di hari ke 10 hingga 11,57%. Selanjutnya efesiensi kembali naik di hari ke 15 pengambilan data dengan nilai  63,64% dan hari ke 20 dengan nilai efesiensi 63,12% pada hari ke 25 pengambilan data efesiensi inhibitor mengalami penurunan drastis hingga 25,41% dan hari ke 30 mengalami penurunan efesiensi 23,06% pada plat baja hitam.
Pada gambar 4.3 plat baja hitam dengan penambahan inhibitor 150 ppm menunjukkan nilai efesiensi inhibitor di hari ke 5 pengambilan data sebesar 54,06%. Nilai efesiensi mengalami penurunan di hari ke 10 pengambilan data yakni 34,66%. Kinerja inhibitor kembali naik di hari ke 15 konsentrasi ini menunjukkan nilai sebesar 57,83%. Pada hari ke 20 mengalami
0 10 20 30 40 50 0 ppm 50 ppm 100 ppm 150 ppm 200 ppm
penurunan efesiensi yaitu 24,17 dan hari pengambilan data selanjutnya juga mengalami penuruna efesiensi yaitu 25,42%. Dan pada hari ke 30 pengambilan data nilai efesiensi mulai naik lagi yaitu 45,47%.
Dari gambar 4.3 diketahui inhibitor astaxanthin 200 ppm pada plat baja hitam memiliki nilai efesiensi 53,11% di hari ke 5 pengambilan data di hari ke 10 mengalami penurunan nilai efesiensi yakni 35,40% setelah hari ke 10 pengambilan data,kinerja astaxanthin 200 ppm sebagai inhibitor plat baja hitam mengalami peningkatan pada hari ke 15 yaitu 45,03%. Selanjutnya  efesiensi  inhibitor  mulai  menurun  kembali  di  hari  ke  20  pengambilan  data  yaitu  13,33%.  Pada  hari  ke  25 pengambilan  data  mengalami  peningkatan  yakni  25,82%.  Selanjunya  pada  hari  ke  30  pengambilan  data  mengalami peningkatan yaitu 11.87% ini merupakan nilai minimum pada konsentrasi inhibitor 200 ppm.

## HASIL

## Foto struktur makro
Uji  struktur  makro  merupakan  pengujian  terhadap  material,  untuk  mengetahui  gambaran  makro  pada  permukaan material dalam penelitian  ini  adalah plat baja hitam,  baik di rendam  menggunakan  inhibitor dan tanpa  inhibitor dengan media air laut.Hasil Uji struktur Makro Tanpa InhibitorBerikut ini merupakan perbandingan hasil foto struktur makro plat baja hitam di larutan air laut tanpa penambahan inhibitor astaxanthin.
(a)
(1)
(2) 1mm (b) (1)

## (2)

## 1mm
Gambar 3  foto struktur makro plat baja hitam tanpa inhibitor (a) 5 hari perendaman (b) 30 hari perendaman
Foto struktur makro pada material plat baja hitam dengan pembesaran 10 kali dengan menggunakan mikroskop USB,. Pada gambar 4.5 (a) arah panah (1) hari ke 5 perendaman mulai terdapat scale atau  bercak  yang berwarna abu-abu gelap di permukaan plat baja hitam, hal ini di sebabkan proses pelepasan struktrur karbon disebabkan lingkungan pada material plat baja hitam, pada penelitian Muslih Nasution, 2018  mengemukakan mengenai baja karbon yaitu disebabkan karena plat baja hitam termasuk baja karbon rendah yang rentang dan cepat terkena korosi terlebih lagi tidak ada inhibitor yang melindungi pada spesimen tersebut di permukaanya. Pada gambar 4.5 (a) pada arah panah (2) terlihat korosi bermunculan di beberapa titik pada permukaan yang tidak rata akibat pengamplasan yang kurang baik
Pada gambar 4.5 (a) arah panah (b) menjukkan pada permukaan mengalami degradasi yang berlebihan pada plat baja hitam  sehingga, terjadinya korosi pitting dimana terbentuknya rongga dan lubang pada spesimen uji. Kegagalan material akibat korosi pitting terjadi  melalui suatu penetrasi dengan persentase kehilangan berat (weight  loss)  yang sangat besar Nurhazna (2019). Hasil Uji struktur Makro Menggunakan Inhibitor 50 ppm Dari hasil presentase grafik inhibitor 50 ppm merupakan inhibitor paling baik di badingkan inhibitor lainya ada pun foto strruktur makro dari larutan perendaman dengan konsentrasi 50 ppm sebagai berikut.
(a) (1) (2) (1 mm) (b) (1) (3) (2)
(1 mm
)
Gambar 4 foto struktur makro menggunakan 50 ppm (a) 5 hari, (b) 30 hari
Pada gambar di atas menunjukkan perbandingan hasil foto struktur makro antara inhibitor 50 ppm dengan 200 ppm, pada gambar 4.6 (a) terlihat pada arah panah (1) terlihat bercak berwarna abu-abu gelap, hasl ini serupa terjadi pada gambar 4.5 (a) tanpa menggunakan inhibitor. hal  ini disebabkan, di hari ke 5 perendaman inhibitor belum dapat bekerja dengan baik seperti yang di tampilkan gambar grafik 4.3. pada gambar 4.6 (a) arah panah (2) terlihat pada permukaan plat baja hitam terdapat struktur berwarna kekunigan, hal ini merupakan inhibitor dengan jumlah sedikit yang belum dapat berkerja dengan baik di hari ke 5 perendaman
Pada gambar 4.6 (b) terlihat pada arah panah (1) menunjukkan adanya inhibitor pada permukaan plat baja hitam yang membuat struktur lapisan pelindung terhadap material tersebut. Pada gambar 4.6 terlihat arah panah (2) menunjukkan titik lain pada permukaan terlihat struktrur hitam di beberapa titik, hal ini disebabkan faktor inhibitor yang sudah lama melapisi permukaan plat baja hitam sehingga, bertransformasi menjadi warna hitam.

## KESIMPULAN
nilai laju korosi rata-rata yang paling rendah terdapat pada lauratan konsentrasi  50 ppm  dengan nilai rata rata 0,18 mm/year, sedangkan nilai laju korosi tertinggi terdapat pada media perendaman tanmpa menggunakan inhibitor yaitu 0,37 mm/year.
Nilai rata-rata dari efesinsi inhibitor astaxanthin yang paling baik yaitu konsentrasi inhibitor 50 ppm dengan nilai rata- rata 48 % efesien, untuk inhibitor yang nilai efesien yang paling rendah yaitu 200 ppm dengan nilai rata-rata 32% hal ini menjadi pembanding dengan brbagai macam variasi inhibitor astaxanthin.
Pada  foto struktur makro memperlihatkan terjadinya perubahan  morfologi pada permukaan plat baja hitam,  seperti pada  foto  struktur  makro  tanpa  menggunakan  inhibitor  di  30  hari  waktu  perendaman  terlihat  pada  plat  baja  hitam mengalami  kondisi  buruk  di  karenakan  terjadinya  degradasi  yang  sangat  besar.  demikian  foto  struktur  makro  dengan menggunakan  inhibitor  di  hari  ke  30  perendaman  terlihat  lapisan  pelindung  pada  permukaan  plat  baja  hitam,  hal  ini merupakan terjadinya aktifitas morfologi pada inhibitor asataxanthin.

## A CKNOWLEDGMENT
Peneliti  mengucapkan  banyak  terima  kasih  kepada  universitas  borneo  tarakan  yang  telah  mendukung  dalam penelitian ini. Selian itu juga sebagai institusi yang mendanai penelitian ini.

## R EFERENSI
[1] A. R. guy (1960). Elementals Of Physical Metallurgy. 2 nd Ed, Addison-Publishing Company, Inc Reding, MA.
[2] Bunga Prameswari (2008). Studi Efektifitas Lapisan Galvanis Terhadap Ketahanan Korosi Pipa Baja ASTM A53 Di Dalam Tahah ( Underground Pipe ). Metalurgi & Material Jakarta: Universitas Indonesia.
[3] Butler, T.O., Gordon, J.M., Raymond C., Michele, S.S., & John, G.D. (2018). Media Screening for Obtaining Haematococcus pluvialis Red Motile Macrozooids Rich in Astaxanthin and Fatty Acids. Marine Drugs.
[4] Callister,  William  D.  (2007). Material  Science  and  Engineering  An  Introduction .  Benjamin  D.  Craig,  Ricard  A.  Lane,  David  H.  Rose  (2006) Corrosion Prevention Control A Program Management Guide For Selecting Materials.
[5] Galuh Sakin Nurhaznah, Arya Mahenda Sakti  (2019). ANALISA LAJU KOROSI PADA PROSES BLACKNING BAJA ST 41 BENTUK PLAT DAN  SILINDER  DENGAN  VARIASI  LAMA  PENCELUPAN  DAN  MEDIA  KOROSI,  si  pendidikan  teknik  mesinproduksi,  fakultas  tekultas teknik, universitas negri Surabaya. JTPM. Volume 08 Nomer 02 Tahun2019, 150-158
[6] Indahsari,  Elisa,  (2009).  Manajemen  Korosi  Berbasis  Resiko  Pada  Structur  Jacket,  Offshore  Engineering,  Surabaya:  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember.
[7] Yasuhiro Nishida, Eiji Yamashita. and Wataru Miki (2007). Quenching Activities of Common  Hydrophilic and  Lipophilic Antioxidants against Singlet  Oxygen  Using  Chemiluminescence  Detection  System.Institute  for  Food  Science.  Research,  Fuji  Chemical  Industry  CO.,  Ltd.,  55 Yokohoonji, Kamiichi, Toyama 930-0397,Japan